Refrakter Metaller Renyum. Renyum: Tarihi 1925 yılında Alman biliminsanları Otto Berg, Walter Noddack ve Ida Tacke tarafından keşfedildi. Almanya’da bulunan.
... konulu sunumlar: "Refrakter Metaller Renyum. Renyum: Tarihi 1925 yılında Alman biliminsanları Otto Berg, Walter Noddack ve Ida Tacke tarafından keşfedildi. Almanya’da bulunan."— Sunum transkripti:
Refrakter Metaller Renyum 2
Renyum: Tarihi 1925 yılında Alman biliminsanları Otto Berg, Walter Noddack ve Ida Tacke tarafından keşfedildi. Almanya’da bulunan Rhine nehrinde ilham alınarak ‘Rhenium’ adı verildi. Kaşifleri ilk gram renyumu elde etmek içi 2-4 ppm Re içeren 660 kg Norveç molibdeniti kullandılar. 1930’lu yıllarda endüstriyel Re kullanımına Kali Werke Aschersleben ve H.C. Stark firmaları tarafından başlandı. 3
Renyumun Genel Özellikleri Periyodu7 Atomik numarası75 Kütle numarası g/mol Elektronegatifliği Kristal Yapısıhsp Kafes parametresia = 2.76 A o, c = 4.46 A o Yoğunluğu21.02 g/cm 3 Ergime derecesi3180 o C Kaynama derecesi5596 o C Young modülü460 GPa Kayma modülü178 GPa Bulk modülü370 GPa Poisson oranı0.3 Sertliği GPa  Gümüş gri görünümdedir.  Yüksek ergime sıcaklığı.  Yüksek yoğunluk.  Sünek – gevrek geçiş sıcaklığı yoktur. Her sıcaklıkta işlenebilir.  Yüksek elastisite modülü  Yüksek sürünme dayanımı 4
Renyum Rezervleri İki farklı Re izotopu vardır: 185 Re (37.07%) and 187 Re (62.93%). Yer kabuğunda yaklaşık 0.7 ppm vardır. Doğada saf halde bulunmaz. Tek başına madenciliği yapılmaz. Molibdenite cevherlerinden elde edilir. Molibden cevherlerindeki Re oranı (ppm) 5
Renyum Üretimi Molibdenitin Kavurma İşlemi Sırasında Baca Gazından Kazanım Molibdenit (%90-95 MoS 2 ) teknik oksit (MoO 3 ) üretmek için o C’de kavrulduğunda renyum heptoksit (Re 2 O 7 ) yüksek buhar basıncından dolayı süblimleşerek baca gazı olarak çıkar. Baca gazları aynı zamanda sülfür dioksit, sülfür trioksit, selenyum dioksit ve fazla miktarda toz (MoO 3, MoO 2 ve MoS 2 ) içerir. Nihai gaz temizleme işleminde kalan tozlar, renyum heptoksit, selenyum dioksit, sülfür trioksit ve sülfür dioksitin bir kısmı baca gazından ayrıştırılır. Temizleme sıvısı renyum konstantrasyonunu arttırmak için tekrar uygulanır. 6
Renyum Üretimi Molibdenitin Kavurma İşlemi Sırasında Baca Gazından Kazanım Renyum heptoksit (Re 2 O 7 ) suda çözünerek HReO 4 oluşturabildiği için baca gazından Re kazanımı %90’ın üzerinde verimlerle gerçekleştirilebilir. Mo üretimi sırasında ekonomik nedenlerle Re eldesi için optimum koşullar her zaman sağlanamaz (sıcaklık, fazladan hava vb). Re geri kazanım verimi özellikle alkali metaller ve alkalin toprak elementleri gibi empüritelerin varlığından da etkilenir. Bu empüriteler uçucu olmayan, kararlı perrhenatlar oluşmasına neden olur. H.C. Stark’ın kullandığı baca gazından Re eldesi sistemi: a) Kavurma Fırını; b) Toz haznesi, c) Elektrostatik filtre, d) Venturi (darboğaz) temizleme; e) Vantilator, f) İkincil yıkama, g) S0 2 dönüşümü; h) Yığın. 7
Renyum Üretimi Gaz Temizleme Solüsyonlarından Kazanım Gaz temizleme solüsyonları sülfürik asit ve yaklaşık 0.2 – 0.5 g/L Re içerirler. Molibden oksit, sülfitler ve selenyum gibi katılar uzaklaştırıldıktan sonra Re, Re 2 S 7 olarak çöktürülebilir. Bu çöktürme Fe ve Zn kullanılarak sementasyonla gerçekleşebilir ancak çeşitli organik solventlerle yapılan çöktürme işlemi daha yüksek verim sağlar. Re ve Mo pH’ı 1-2 olan çözeltilerde ayrıştırılabilir. Optimum pH değerinde amin grubu organikler kullarak Re ve Mo birbirinden ayrıştırılabilir. Ya da, her iki elementte asidik çözeltiye alınır ve değişen pH’larda amonya kullanılarak ayrıştırılır. 8
Renyum Üretimi Gaz Temizleme Solüsyonlarından Kazanım Re, nötral, alkalin ya da sülfürik asit solüsyonlarında güçlü bazik iyon değiştiricilerle sabitlenebilir. Daha zayıf bağlanan molibdatlar kolayca ayrıştırılır. Kalan Re ise güçlü nineral asitleriyle, özellikle perklorik asit ya da amonyum tihosiyanat, ile iyon değişim reçinesinden ayrıştırılır. Teknik saflıkta amonyum perrenate ayrıştırılan solüsyonun kristallenmesiyle elde edilir. Saflaştırma işlemi yeniden kristallendirme ile yapılır. Elde edilen yüksek saflıktaki amonyum perrenat birçok renyum esaslı kimyasalın ve metalik renyumun üretilmesinde başlangıç malzemesi olarak kullanılır. 9
Metalik Renyum Üretimi Saf Re tozları amonyum perrenate (NH 4 ReO 4 ) bileşiğinin hidrojenle redüklenmesi sonucu elde edilir. Redüksiyon iki aşamada gerçekleşir: o C’de ReO 2 oluşumu 800 o C’de metalik Re tozu oluşumu Tane boyutu, yüzey alanı gibi özellikler redüksiyon parametreleri kontrol edilerek kontrol edilebilir. 10
Alaşım Elementi Olarak Renyum Re, Mo ve W gibi elementlere alaşım elementi olarak katıldığında sünekliklerini ve dayanımlarını arttırır. % Re içerem W-Re alaşımları çok iyi soğuk sünekliğe sahiptir. Birçok molibden alaşımının yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanımı bu alaşımların düşük kaynaklanabilme özellikleri nedeniyle sınırlı olmaktadır. Re katkısı bu alaşımların kaynakla işlenebilmelerini ve yapı malzemesi olarak kullanılmasını sağlar. % 50’ye kadar Re içeren Mo-Re alaşımları 1800 o C’ ye kadar yüksek çekme dayanımı ve sünekliğe sahiptir. Süperalaşımlara %1-3 arasında katılan Re yüksek sıcaklıklarda tokluğunu arttırırken ve yorulma kırılmasını engeller. 11
Renyumun Kullanım Alanları W-Re ve Mo-Re alaşımları genel olarak termo-elemanlarda (thermocouple) kullanılır. Diğer kullanım alanları yarıiletkenler, ısıtıcı elemanlar, elektrik ve elektronik uygulamalar, yüksek sıcaklık kaynak rodları ve metalik kaplamalardır. % 5 ya da % 10 Re içeren W-Re alaşımları X-ışını anotları yapımında kullanılır. Normal X-ışını tanılaması için Mo esaslı sert alaşımların W-Re ile kaplanmasıyla üretilen malzemeler kullanılırken, bilgisayarlı tomografi gibi daha uzun anotlar gerektiren alanlarda metal grafit hibrit malzemeler W-Re ile kaplanarak kullanılır. Renyumun en yaygın kullanım alanı çeşitli bileşikleri halinde homojen ve heterojen katalizörler olarak, petrokimya, eczacılık ve organik sentez (Pt-Re alaşımları) endüstrilerindedir. 12
Renyum Bileşikleri 13
Pt-Re Katalizörler Yasushi Sato, Keisuke Terada, Satoshi Hasegawa, Toshihiro Miyao, Shuichi Naito, Mechanistic study of water–gas-shift reaction over TiO 2 supported Pt–Re and Pd–Re catalysts, Applied Catalysis A: General 296 (2005) 80–89. 15
Kaynaklar Prof. Dr. Onuralp Yücel, Production of Refractory Materials Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi Handbook of Extractive Metallurgy, Edited by Fathi Habashi,Volume 3. Yasushi Sato, Keisuke Terada, Satoshi Hasegawa, Toshihiro Miyao, Shuichi Naito, Mechanistic study of water–gas-shift reaction over TiO2 supported Pt–Re and Pd–Re catalysts, Applied Catalysis A: General 296 (2005) 80–89. "Refrakter Metaller Renyum. Renyum: Tarihi 1925 yılında Alman biliminsanları Otto Berg, Walter Noddack ve Ida Tacke tarafından keşfedildi. Almanya’da bulunan." indir ppt
Benzer bir sunumlar Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Alüminyum Üretimi.
Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Nikel Üretimi.
Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Çinko Üretimi.
SÜTTEN POLİMER ELDESİ. POL İ MERLER HAKKINDA GENEL B İ LG İ LER Polimer, monomer denilen küçük moleküllerin birbirine kovelent ba ğ il ba ğ lanarak olu.
Giriş Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü.
SERAM İ K TEKNOLOJ İ S İ - II Ö Ğ R. GRV. CEREN EFE.
TOPRAK ALKALI METALLER K İ MYA PERFORMANS ÖDEV İ CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193.
Sodyum bile ş ikleri; kimya, cam, metal, kâ ğ ıt, petrol, sabun, ve tekstil endüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir. Sodyum, esterlerin ve organik bile ş.
6. 3A grubu (13. grup) elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;
Günlük hayatta da yiyecek ve içeceklerimizin ço¤unu, elementleri veya bileşikleri birbirine karıştırarak elde ederiz. Do¤adaki maddelerin de hemen hemen.
KARBON ESASLI MADDELER. DÜNYA YA Ş AMININ TEMEL ELEMENT İ "KARBON"